PLO S21 



s'approche de cet orifice, on jette dessus plusieurs pelletées 

 de poussière de charbon et de braise, prise dans la chauffe, 

 qui ne larde pas à arrêter l'écoulement, et à faire paroitre 

 le plomb métallique, en revivifiant l'oxide. 



On retire communément, par ce moyen, les trois quarts du 

 plomb contenu dans le minerai; mais enfin la matière, de- 

 venant de moins en moins fluide, ne donne plus de plomb; 

 alors on y mêle du minerai àe fer spathique (fer carbonate) 

 qui a été bocardé et lavé : la proportion est d'environ lo p. % 

 du schlich qu'on a chargé primitivement. 



En remuant et brassant ce mélange, il prend la consistance 

 d'une pâte dure que l'on retire du fourneau. Lorsqu'elle est 

 refroidie, on la brise en morceaux, pour la fondre ensuite au 

 fourneau à manche, et sans y ajouter aucun fondant : par 

 cette opération, elle donne presque tout le plomb qu'elle 

 contient. 



De loo quintaux (anciens) de schlich, on obtient 46 de 

 plomb d'œuvre. Pour produire 100 quintaux anciens de plomb 

 marchand, on consomme 140 pieds cubes de bois de hêtre et 

 357 /j quintaux de charbon de bois. 



Ce procédé, perfectionné et bien exécuté, pourroit être 

 avantageux, en ce qu'il n'exige pas l'emploi du fer à l'état 

 jnélallique, et dans tous les cas il est fort remarquable par 

 l'addition du minerai de fer et l'effet qu'il produit. 



III. Traitement des minerais de galène et cuiire pyriteux mêlés 

 ensemble. 



Nous allons consigner ici quelques réflexions sur le traite- 

 ment des mélanges naturels ou artificiels des sulfures de 

 plomb et de cuivre. 



On ne peut pas toujours éviter de fondre ensemble ces 

 deux espèces de sulfures, tant parce que l'on auroit trop de 

 perte à les séparer par le triage ou lavage, que parce qu'ils 

 contiennent de l'argent , que le plomb entraîne dans la 

 fonte. Mais, toutes les fois qu'on peut le faire, il faut séparer 

 les minerais, et fondre séparément la gulèiie et le cuivre 

 pyriteux, parce que dans la fonte simultanée il y a toujours 

 une perte considérable sur le plomb. 



On conçoit, en effet, que les conditions dun bonne fonte 



